Kaolin. 
757 
Linnnatisctie Gesteine. 
Kaolin. 
(Porzellanerde, Porzellanthon, China clay.) 
Eine aus sehr feinen, staubartig erdigen Theilchen bestehende, zerreibliche 
und meist abfärbende, matte, mager anzufühlende, nur wenig an der Zunge kle- 
bende Masse von vorherrschend weisser, ins röthliche, gelbliche, grünliche 
ziehender Farbe. Beim Erhitzen gibt sie Wasser und ist im Feuer nicht schmelz- 
bar Der Kaolin ist ein verhältnissmässig sehr reiner Thon, welcher vorwiegend 
aus der Zersetzung von Feldspath hervorgegangen ist. Der rohe Kaolin ist in 
der Regel mit Quarz vermengt, von dem er durch Schlämmen möglichst getrennt 
werden muss. Die eigentliche, von fremden Beimengungen freie Substanz des 
Kaolins hat man als Kaolinit bezeichnet. 
Nachdem Jolinston und Blake schon darauf aufmerksam gemacht hatten, dass 
die meisten der von ihnen u. d. M. untersuchten Kaoline vorwiegend aus weissen 
perlmutterglänzenden sechsseitigen Schuppen bestehen, welche m heisser 0 
löslich sind und dio Zusammensetzung des Kaolins besitzen, bat Safauk fui .die 
böhmischen K.e ebenfalls dargethan, dass sie samrnt und sonders krystallmisch 
sind Der pulverige weisse K. von Swarow besteht nach ihm allein aus hexagonalen 
Blättchen von 0,007 bis 0,04 mm Länge und äusserster Dünne, ohne Spur von Ein- 
wirkung auf das polarisirte Licht. Gelber, im gepulverten Zustand weisser K. von 
Nuciz wird aus grossen durchsichtigen, zwischen gekreuzten Nicols färb erspielenden 
Krystallseh uppen zusammengesetzt. Alle übrigen K.e Böhmens erwiesen sich ent- 
weder aus deutlichen Krystallen oder Krystallfragmenten constituirt .Sitzgsber. d 
böhm Ges. d. Wiss. IG. Febr. 1870). Auch Kenngott hat schon die krystalhnisc le 
Beschaffenheit des K. u. d. M. erkannt, ferner hervorgehoben, dass das (chemisch 
mit K. übereinstimmende) die Topase vom Sehneckenstein begleitende Steinmaik 
aus mikroskopisch kleinen rhombischen Tafeln bestehe, deren stumpfe Sei ien- 
kante 11S° misst, während die scharfe oft abgestumpft ist (N. Jahrb. t. Min. 
loü ». otj-*;. 
Die eigentlichen Krystallisations -Verhältnisse des Kaolins festzustellen, ist 
aber erst Hans Keusch gelungen; der von ihm untersuchte K. von der National 
Belle Mine auf Red Mountain bei Silverton in Colorado bildete ein weisses, von 
winzigen Krystallfläehen funkelndes Pulver, bestehend aus kleinen farblosen und 
durchsichtigen sechsseitigen Tafeln, ca. 0 , 1 mm gross mit untergeordneten Flachen 
an den Rändern. Die ebenen Winkel der Hexagone betragen mehr oder weniger 
o-gnau 120°. Spaltrisse in drei Richtungen durchsetzen die Tafeln, den Umriss- 
linien parallel. Das Mineral ist optisch zweiaxig mit nicht unbedeutendem 
Axenwinkel, und auf der Blattfläche tritt eine negative Bisectrix aus. Es gehört 
aber zum triklinen System: denn erstlich bildet die Trace der Axenebene einen 
Winkel von ca. 12° mit der Normalen auf einem der die Tafeln begrenzenden 
Seitenpaave (abweichend vom Glimmer), und sodann sieht man an Tafeln, welche 
